Chromium(II) carbide
ಕ್ರೋಮಿಯಂ (II) ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಹಲವಾರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಃ ಸಿಆರ್3ಸಿ2, ಸಿಆರ್7ಸಿ3, ಮತ್ತು ಸಿಆರ್23ಸಿ6. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಘನವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸಂಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದನ್ನು ಲೋಹದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಕವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸ್ಫಟಿಕಗಳನ್ನು ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಅದು ಲೋಹದ ಉಡುಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಿಆರ್3ಸಿ2 ಆಗಿದೆ. ಸಿಆರ್3ಸಿ2 ಸಂಯುಕ್ತದ ಖನಿಜ ರೂಪವು ಟಾಂಗ್ ಬೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಸೋವೈಟ್, ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ಖನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ-ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಖನಿಜವೆಂದರೆ ಯಾರ್ಲೊಂಗೈಟ್, ಸಿಆರ್ 4 ಎಫ್ಇ 4 ಎನ್ಐಸಿ 4. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಗೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಗಳಿವೆ. ಸಿಆರ್23ಸಿ6 ಘನ ಸ್ಫಟಿಕದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 976 ಕೆಜಿ/ಎಂಎಂ2ನ ವಿಕರ್ಸ್ ಗಡಸುತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಆರ್7ಸಿ3 ಷಟ್ಕೋಣ ಸ್ಫಟಿಕದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 1336 ಕೆಜಿ/ಎಂಎಂ2 ನಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂರು ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್3ಸಿ2 ಅತ್ಯಂತ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2280 ಕೆಜಿ/ಎಂಎಂ2 ನಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥೋರೋಂಬಿಕ್ ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಆರ್3ಸಿ2 ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಮೂಲಕ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಬಾಲ್ ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಳಿಗೆಗೆ ಒತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಐಸೊಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಒತ್ತುವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಐಸೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಒತ್ತುವಿಕೆಯು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅನಿಲವನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅನಿಲವು ಒವನ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಖ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಆರ್7ಸಿ3 ಮತ್ತು ಸಿಆರ್23ಸಿ6 ರೀತಿಯ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ನ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಹರಡುವ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಃ 3Cr2O3 + 6Al + 4C → 2Cr3C2 + 3Al2O3 ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಚೆಂಡಿನ ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಿತ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಂತರ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಒತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಗಾನ್ನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ತಂತಿ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಲೇಸರ್ ಅಥವಾ ಒವನ್ ಶಾಖವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಖವು ಮಾದರಿಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಲೇಪಿಸಲು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಆರ್3ಸಿ2 ಪುಡಿಯನ್ನು ಘನವಾದ ನಿಕಲ್-ಕ್ರೋಮಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಕಲ್-ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸಿಆರ್3ಸಿ2 ಕಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪದರವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಲೋಹದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಕೆಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎರಡೂ ಲೋಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಲೇಪನದ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲೇಪನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಲೇಪಿತ ಭಾಗವು ಮೂಲ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಡಸುತನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಸರಣ ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತಂತ್ರವು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ಪದರ ಫಲಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಪೂರ್ವನಿರ್ಮಿತ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್-ಲೇಪಿತ ಉಕ್ಕಿನ ಫಲಕಗಳಾಗಿವೆ, ಇವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಡಸುತನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಿಮೆಂಟಿನ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟಕವೆಂದರೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನ್ನು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್, ನಿಯೋಬಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ನಂತಹ ಇತರ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಆರ್3ಸಿ2 ದೊಡ್ಡ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಗಡಸುತನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಧಾನ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಗಳ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ರಚನೆಯು ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ದಾಸ್ತಾನು-ಕ್ರೋಮಿಯಂ (III) ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಸ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ (II) ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ವಕ್ರೀಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಸ್ತುಗಳು